162 Kurze Beschreibung der Schmelz-Manipulation in den beiden Silberbütten zu Fernezely. 
Selilacken-Sclimelzen. Verdienen die Schlacken von jenen Manipulatio- 
nen, wo reichere Erze und Schliche oder Producte aufbereitet wurden, 
durch ihren manchmal hohem Metallgehalt ihre Ueberschmelzung, so wird 
ein besonderes Schlackenschmelzen vorgenommen. 
Zu dieser Manipulation sind die Hochöfen bestimmt. 
Der Ofen wird mit weichen Gestübe und ohne Stichholz zugestellt. 
Das Aufbringen in einem Wochenwerke beträgt 1000 — 1200 Centner mit 
einen Kohlen verbrauch von 20 — 22 Saum. 
Auf 100 Centner Schlacken werden 10 — 12 Ctr. unverröstete schwefel- 
reiche, in Silber arme, und wo möglich ungöldische Kiesschliche gegeben. 
Die Producte sind : 
Sc hl ac ke n - L e cli. Dieses hält in Blei 2 — 5 Pfund, in Kupfer Va — 2 
Pfund und in göldischen Silber lVa — 3 Loth ; diese Leche werden zusammen 
mit der Ausbrennkrätze und Ofenbrüchen mit 2 Feuern verrosten, und entweder 
der Armverbleiung zugetheilt, oder bei dem Armverbleiungs-Lechschmelzen 
verschmolzen. 
Schlacken. Diese werden wegen des unbedeutenden Metallgehaltes 
auf die Halde gestürzt. 
Treib-Manipulation. Die von den eben angeführten Schmelzungen erhalte- 
nen Reichbleie werden zur endlichen Herausbringung des göldischen Silbers 
dem Treiben unterworfen, welches auf dem Treibherde unternommen wird. 
Mit einem Treiben werden 200 — 250 Centner Reichblei mit einem 
Holzaufwand von 5 — 6 Klaftern abgetrieben. 
Die Producte sind: 
Armblei. Dieses wird mittelst eines eisernen an den Treibherd 
angebrachten Ofens erzeugt. Dieser Ofen ist beständig mit glühenden Kohlen 
gefüllt, wodurch die durch denselben herabfliessende Glätte reducirt wird. 
Dieses Armblei wird als Vorschlagblei bei den Manipulationen ver- 
wendet, oder als Verschleissblei verkauft. 
Abstrich. Dieser hält in Blei 50 — 60 Pfund, in göldischen Silber 
1 — lV a Loth und wird der Kupfer- Auflösung zugetheilt. 
Reich glätte. Welche 2 Quintei bis 1 Loth in göldischen Silber 
hält, wird zum Lechschmelzen oder zur Kupfer-Auflösung gegeben. 
Armglätte. Diese hält in Blei 85 — 90 Pfund, in Silber 1 — 2 
Quintei, und wird entweder verkauft, oder bei der Kupfer- Auflösung verwendet. 
Herd. Welcher in Blei 45 — 50 Pfund in göldischen Silber von 2 
Quintei bis 1 Loth hält, wird bei der Reichverbleiung zu guten gebracht. 
Bl ick silber. Welches in der Feine auf 15 Loth 15 Grän kommt, 
und nach Verschiedenheit des Goldhaltes der Reichbleie 8 — 13 Denar per 
Mark Feingold hält, wird an das Nagybänyer Gold- und Silber- Einlösungs- 
Amt abgeliefert. 
